ASTM D4018.81 Carbono (filamento contínuo), outras fibras: 3. Revestimento de proteção As radiações ultravioletas provocam a degradação do material polimérico, quando diretamente exposto à luz solar. Consoante o tipo de instalação, o fabricante deve provar que o revestimento tem uma duração suficiente para abranger com segurança a sua vida útil. 4. Componentes termoplásticos A temperatura de amolecimento Vicat de um componente termoplástico deve ser superior a 70 °C. No caso de componentes estruturais, esta temperatura deve ser de 75 °C no mínimo. 5. Componentes termoendurecidos A temperatura de amolecimento Vicat de um componente termoendurecido deve ser superior a 70 °C. 6. Componentes elastoméricos A temperatura de transição vítrea (Tg) de um elastómero deve ser inferior a – 40 °C. A temperatura de transição vítrea deve ser ensaiada em conformidade com a norma ISO 6721 («Plásticos — determinação das propriedades mecânicas dinâmicas»). O ponto de transição Tg é determinado a partir do diagrama do módulo de conservação em função da temperatura, correspondendo à temperatura onde se intersetam as duas tangentes que representam os declives do diagrama antes e depois da perda brusca de rigidez. ANEXO 11 DISPOSIÇÕES RELATIVAS À HOMOLOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE INJEÇÃO DE GÁS OU MISTURADORES DE GÁS, DE INJETORES E DA RAMPA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL 1. Dispositivo de injeção do gás ou injetor 1.1. Definição: ver n.o 2.10 do presente regulamento. 1.2. Classificação do componente (em conformidade com a figura 1, ponto 2): Classe 1 ou classe 0. 1.3. Pressão de classificação: Classe 0